90 



C. Doeltcr, 



die Untersuchung besser mit einem längeren Stäbchen aus- 

 gefallen. 



Zinkblende (ZnS). 



Eine gelbe spanische Zinkblende zeigte bei 400° noch keine 

 Leitfähigkeit. Die vergoldete Platte war in der Presse zwischen 

 Platinelektroden eingespannt worden. Über 420° zu erhitzen, 

 war wegen der beginnenden Zersetzung nicht möglich. 



Chrysoberyll (BeAl 2 4 ). 



Der verwendete Chrysoberyll stammt von Ceylon; er war 

 gelblich. Die Platte ist parallel der Spaltrichtung geschliffen. 



Chrysoberyll, erste Erhitzung. 



(Fig. 12.) 



T 

 von 0°C. 

 gerechnet 



800 c 

 900 

 1000 

 1100 

 1200 

 1250 

 1310 

 1370 



Widerstand 

 in Ohm 



1 



~T 



in absoluter 

 Zählung 



41.000 

 37.600 

 33.290 

 20.860 

 16.450 

 13.420 

 9.600 

 8.520 



0-935X10-3 



•855 

 •787 

 •730 

 •680 

 •658 

 •633 

 •610 



log W 



•612 

 •575 

 •522 

 •319 

 •216 

 •128 

 •982 

 •930 



Die Polarisationsversuche bei Chrysoberyll, bei 1200° mit 

 dem Straßenstrom durchgeführt, ergaben einen Ausschlag von 

 11 '4 mm, welcher nach 5 Minuten auf 10*7 mm, also fast gar 

 nicht abfiel; es liegt also kein Polarisationsstrom vor. Auch bei 

 1250° war fast nur Thermostrom vorhanden. 



Bei der ersten Erhitzung war bei 1370° ein Polarisations- 

 versuch unternommen worden. Die Ladezeit war 15 Minuten, 

 also größer als bei anderen Versuchen, und der Ladestrom war 



